﻿0. Mügge. Zill Kenntnis liaarförmiger Kristalle. 11 



oder mehr noch wie die Verwitterimg von kristallwasserhaltigen 

 Salzen, es erscheinen dabei fortwährend nene AVachstumszeutren, 

 welche sich als weiße Flecke nach allen Seiten ausdehnen, eine 

 fließende Bewegung ist nicht zu erkennen. 



Die feinen und gröberen Drähte von Silber erscheinen wie 

 die Härchen von Eisenvitriol stets fein parallel der Längsrichtung 

 gestreift, zugleich fast stets um alle Kichtungen senkrecht zu 

 ilirer Längsrichtung geknickt, trotzdem aber u. d. M. glatt und 

 glänzend, nur bei Härchen, die durch länger anhaltendes starkes 

 Erhitzen von Schwefelsilber (18 St. bei ca. 600^) erhalten waren, 

 erschienen die ältesten (obersten) Teüe fem gekörnelt. mit kleinen 

 Knötchen versehen usw.. die wohl zweifellos schon eine Korn- 

 vergi'ößerung andeuten: diese ältesten Teile sind zuweilen auch 

 schon wieder geschwärzt, d. h. wohl in Silberglanz wieder über- 

 geführt. Es scheint also selbst bei hoher Temperatur nicht nur ein 

 Zerfall, sondern eine Xeubildimg von Ago S vor sich zu gehen, ver- 

 mutlich je nach der lokalen Konzentration der Zersetzungsprodukte. 



Das Silber erscheint aber keineswegs bloß in Haarform: fast 

 ebenso häufig bilden sich auf dem Sübergianz kleine spitzere 

 oder stumpfere Kegelchen mit konzentrischen Streifen parallel 

 ihrer Basis, ebenso flache Warzen. Überzüge etc., aber alle deuten 

 auf einen flüssigen oder breiartigen Zustand des Silbers. Diese 

 nicht haarförmigen Massen entstehen, abgesehen von den wohl 

 an der Oberfläche selbst gebildeten Überzügen, vielleicht dann, 

 wenn bei raschem Erhitzen die Zersetzungsgeschwindigkeit des 

 Schwefelsilbers größer als die Iviistallisationsgeschwindigkeit des. 

 Silbers ist. so daß letzteres noch eine kurze Weile an der Ober- 

 fläche C|uasi-flüssig bleibt. 



Das natürliche Haar-. Draht- und Z a h n s i 1 b e r 

 stimmt hinsichtlich seiner Formen im großen und ganzen mit 

 dem künstlichen überein. namentlich zeigt es außer der Streifung 

 parallel der Längsrichtung auch die erwähnten Knicklinien senk- 

 recht dazu, welche kleine Diskontinuitäten im Verlaufe der Aus- 

 pressung anzeigen mögen, vielleicht veranlaßt durch Schwankungen 

 der Temperatur. Änderungen der Form der Poren etc. Aus 

 größeren Drähten sind zuweilen kleinere senkrecht zu üirer Längs- 

 richtung herausgewachsen, was darauf beruhen kaun. daß kleinere 

 Stückchen Silberglanz von den Silberclrähten umhüllt wurden und 

 später selbständig Fäden entwickelten. 



